69 
No. 1 . Blaues, opakes, sogenanntes Türkis -Glas. 
Ein [fast rechteckiges 40 mm langes, 17 mm breites]*) Glasfragment von 2 mm 
Dicke, oberflächlich matt nnd weisslicli getupft von eingesprengten, nicht völlig ge- 
schmolzenen Zinnoxydteilchen, auf dem frischen Bruche glasglänzend. 
1,0 Gramm des Glaspulvers ergab 
Analyse I : Analyse II [mit 0,805 Gramm Glaspulver 
Kalk erde 
6,85 Procent 
besonders sorgfältig ausgeführt]: 
Thonerde 
3,00 
— 
Eisenoxydul 
0,54 
— 
Manganoxydul 
1,21 
— 
Magnesia 
0,80 
Zinnoxyd 
1,50 
1,61 Procent 
Bleioxyd 
3,38 
3,93 
Kupferoxyd 
3,60 
3,37 
Natron 
16,12 
— 
Kali 
0,69 
— 
Summa 37,69 Procent. 
[Nach der Kombination von I und II] besteht unser opakes blaues Glas aus 
[der Zusammensetzung, welche Spalte 1 unserer Schlusstabelle nachweist]. 
Offenbar ist in diesem Glase das Kupferoxyd der blaufärbende Bestandteil; 
das Zinnoxyd, welches im Glase suspendiert ist, mit dem Bleioxyd vereinigt als Zinn- 
asche der das Glas opakmachende Bestandteil. Im übrigen ist auch dieses Glas ein 
reines Natronglas und weicht nach Abzug obiger drei Metalloxyde durchaus nicht 
von der mittleren Zusammensetzung antiker Gläser ab. 
No. 2. Opakes grünes Glas. 
Dreieckiges Plättchen von 35, 40 und 45 mm Seitenlänge, 5 mm Dicke, 
satter dunkelgrüner Farbe mit helleren Partien, von rauher unebener, an der unteren 
Fläche stark in blau, goldgelb und grün metallisch schillernden Farben gezierter 
Oberfläche. Mit diesen metallisch schillernden Punkten ist auch die dargestellte Ober- 
fläche stellenweise übersäet. Die Opacität dieses Glases war weit geringer als die- 
jenige des blauen Glases, und war durchaus nicht eine gleichförmige, sondern im 
nach der Fläche parallel besehenen Bruche war das Glas an sich durchsichtig, aber 
durch eingestreute opake Lagen undurchsichtig gemacht. 1,0 Gramm des bei ca. 120° 0. 
getrockneten Glaspulvers [ergab die Zusammensetzung Spalte 2 der Schlusstabelle]. 
Wie im blauen Glase, so ist auch in diesem grünen Glase das Kupferoxyd 
der färbende Bestandteil; ob aber neben dem Kupferoxyd auch das Eisen- oder das 
Manganoxydul als färbende Oxyde mit zur Grünfärbung des Glases beigetragen 
haben, ist nicht zu bestimmen, da die gleichen Elemente auch im blauen Glase in 
*) Die in [eckige] Klammern gefassten Sätze rühren vom Herausgeber her; es sind teils Um- 
schreibungen von Bildern, teils Kürzungen von Sätzen des Verfassers. Alles andere ist wörtliche 
Wiedergabe des Manuskriptes. A. J. 
